über die Krystallisation des Schwefels aus 

 Schmelzfluss*), 



Von Reinhard Brauns. 



Wenn man den zwischen Objektträger und Deckgläschen 

 geschmolzenen Schwefel erstarren lässt, so krystallisirt nur selten, 

 entgegen dem. was man nach den Litteraturangaben erwarten 

 sollte, die von Mitscherlich entdeckte monokline Modifikation, 

 vielmehr bilden sich in der Regel erst labile Modifikationen und 

 zwar verschiedene, je nachdem der geschmolzene vSchwefel massig 

 oder stark erhitzt, schnell oder langsam gekühlt worden. Man 

 kann ]e nach Behandlung des Präparates die folgenden Schwefel- 

 arten aus geschmolzenem Schwefel erhalten: 



() Concentrisch- schaliger Schwefel. Am leichtesten und 

 häufigsten bildet sich eine durch feine Risse concentrisch-schalige, 

 fein-radial faserige Modifikation, die im polarisirten Licht je nach 

 ihrem Bau das schwarze Kreuz der radialfaserigen Aggregate oder 

 mehr unregelmässig verlaufende schwarze Streifen giebt und sehr 

 starke Doppelbrechung besitzt. Die Interferenzfarben sind meist 

 solche der V. und VI. Ordnung. Die Arme des schwarzen Kreuzes 

 fallen mit den Schwingungsrichtungen der Nicols zusammen, oder 

 liegen jedenfalls nur sehr wenig schief. Die grösste opt. Elasticitäts- 

 axe fällt in die radiale Richtung, in dickeren Schichten oder um 

 Körnchen von zufälligen Verunreinigungen tritt manchmal Dichro- 

 ismus auf, die Substanz ist farblos, wenn die Schwingungsrichtung 

 des Polarisators der radiahm Richtung parallel geht, blass gelb- 



*) Kurzer Bericht über einen in der Sitzung vom 8. März 1899 gehaltenen 

 und mit Demonstrationen begleiteten Vortrag. 



